223 
Das Mineral wird in grossen Massen auf dem Stadt¬ 
berger Hüttenwerke zur Darstellung schweflichsaurer 
Dämpfe benutzt, durch welche die dortigen, im Kiesel¬ 
schiefer einbrechenden kohlensauren Kupfererze in 
schwefelsaure Verbindungen verwandelt und als solche 
ausgelaugt werden. Es wurden zwei Analysen mit a 
und b bezeichnet veranstaltet. 
Die Lagerstätten , worauf die vorstehend genannten 
Schwefelkiese mit Bleierzen , Kupferkies und Blende einbre¬ 
chen, liegen im Fallen und Streichen des Thonschiefer- und 
Grauwackengebirges. 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
la. 
Ib. 
Schwefel 51.80 
51.44 
51.24 
49.67 
49.91 
51.99 
51.01 
47.64 
52.88 
52.47 
Eisen 
46.36 
46.37 47.87 
45.25 
45.87 
46.65 46.98 44 98 
46.39 
48.71 
Mangan 
1.36 
0.54 
0.73 
1.30 
2.34 
2.42 
1.23 
4.13 
Spur 
Spur 
Kupfer 
Spur 
1.00 
Spur 
0.06 
0.03 
0.19 
Spur 
2.06 
0.27 
0.14 
Kobalt 
0.14 
0.09 
0.13 
0.03 
0.03 
0.19 
0.17 
0.29 
0.18 
0.14 
Nickel 
Spur 
Spur 
Spur 
Spur 
Spur 
Arsen. 
0.09 
0.61 
Spur 
2.77 
0.68 
Spur 
Spur 
0.46 
0.21 
99.75 
100.05 
99.97 
99.09 98.86 
101.44 99.39 
99.10 
100.18 101.67* 
K. Schwefelkies von der Rotheisensteingrube Enkenberg 
bei Bredelar, stark mit Rotheisensein und Quarz ver¬ 
wachsen, von dunkelspeissgelber Farbe. 
L. Schwefelkies von der Rotheisensteingrube Briloner Ei¬ 
senberg bei Brilon, von Rotheisenstein ganz umgeben 
und letzterer anscheinend aus ersterem entstanden, 
durch viele Risse in eckige Stücke getheilt, Farbe: 
bunt angelnufen. 
M. Schwefelkies von der Rotheisensteingrube Limmerstein 
bei Langenholthausen, bildet eine */ 2 Zoll starke Lage 
in einem kalkigen Rotheisenstein und etwas Braunei¬ 
senstein. 
Die Lagerstätten, von denen die beiden Proben (K. und 
L.) entnommen sind , setzen auf den Gebirgsscheiden zwi¬ 
schen Grünstein und Schiefer oder Kalk auf; diejenige, von 
der die Probe M. entnommen ist, zwischen Massenkalk und 
*) Der gefunde.ne Ueberschuss ist wohl von dem Eisen in Abzug 
zu bringen. 
